Изучение вольт-омических характеристик композитов на основе гексаферрита бария

УДК 54.057 + 544.032

DOI: 10.14529/met190103

ИЗУЧЕНИЕ ВОЛЬТ-ОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ГЕКСАФЕРРИТА БАРИЯ

А.Ю. Стариков, В.Е. Живулин, А.В. Прокудин, Е.Е. Сандер, Д.П. Шерстюк, Д.А. Винник

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия

К настоящему времени задача создания новых, ранее неизвестных материалов, которые будут обладать востребованными на практике характеристиками, остается актуальной. В данной статье представлены результаты исследования магнитных материалов, которые пользуются большим спросом в современных технологиях.

Одна из важных характеристик магнитных материалов - электрическое сопротивление. Так как удельное электрическое сопротивление магнитных материалов, главным образом, зависит от их химического состава, структуры и способа получения, цель представленного исследования состоит в том, чтобы создать и исследовать концентрационный ряд композитов, отобрать предпочтительные составы материалов на основе гексаферрита бария для дальнейшего изучения.

В данной работе представлены результаты получения и исследования композиционных материалов на основе гексаферрита бария BaFei2Oi9, который известен разнообразием своих функциональных характеристик. Важная среди них - высокое значение удельного электрического сопротивления. Для исследования свойств таких материалов была подготовлена серия образцов, полученных методом двухстадийного твердофазного синтеза гексаферрита бария с добавлением оксида алюминия Al2O3 и оксида бора B2O3. Первая стадия - синтез гексаферрита бария BaFe12O19 из карбоната бария BaCO3 и оксида железа Fe2O3 (гомогенизация, компак-тирование, спекание, измельчение, классификация порошка). Вторая стадия - получение композиционных материалов из порошков гексаферрита бария BaFe12O19, оксидов бора B2O3 или алюминия Al2O3 (гомогенизация, компактирование, спекание). Добавление оксидов алюминия Al2O3 и бора B2O3, по мнению авторов, способно обеспечить варьирование в широких пределах свойств композита за счет разницы магнитной восприимчивости и диэлектрической проницаемости его компонентов.

Для измерения электрического сопротивления синтезированных образцов использовали устройство MIC-2500 в диапазоне напряжений постоянного тока 50-2500 В.

В работе построены зависимости удельного сопротивления от концентрации оксидов. Определены оптимальные составы с лучшими значениями удельного сопротивления для исследуемых композитов.

Ключевые слова: феррит бария, магнитные материалы, композиционные материалы, сопротивление.

Введение

Актуальной проблемой современной химии твердого тела является создание новых материалов. Один из методов получения материалов с уникальными свойствами - изменение химического состава и/или структуры [1].

Особое внимания исследователи уделяют задаче получения новых материалов для использования в излучателях и поглотителях электромагнитного излучения, которые находят применение для защиты биологических объектов, магнитах, элементах памяти, компонентах электроники, элементах микродвигателей, изготовлении магнитных композитов

с регулируемым набором свойств (например, эластомеры) [2, 3].

Среди магнитных материалов особое место занимают гексагональные ферриты М-типа. В частности, гексаферрит бария и его производные привлекают внимание многих исследователей своими универсальными свойствами, такими как анизотропия свойств, высокая коэрцитивная сила, высокая частота ферромагнитного резонанса, низкие потери на вихревые токи, высокая температура Кюри, высокая химическая стабильность, устойчивость к коррозии и т. д. [4]. Функциональные характеристики ферритов традиционно модифицируют путем легирования, что позволяет,

в частности, регулировать их электропроводность и потери на вихревые токи, а также создает необходимую микроструктуру [5].

Из-за постоянно растущего спроса на материалы, обладающие поглощающей способностью, предпринимались попытки модифицировать функциональные свойства гекса-ферритов бария путем замещения ионов железа как магнитными, так и немагнитными катионами. Кроме того, изменение свойств зависит также от способа получения и условий обработки материалов [6-8]. Замещение ионов Fe3+ приводит к изменению магнитных свойств гексаферрита бария, например, намагниченности насыщения, коэрцитивной силы и анизотропии. Магнитные свойства также могут быть изменены путем изменения микроструктуры. Известно, что легирование BaFe12O19 ионами Zn-Zr, Co-Ti, La-Pr, Co, Ni-Zr, Co-Zr, Zn-Ti и Mg-Ti приводит к изменению их электрических и магнитных свойств [9-14].

В представленной работе приведены результаты создания и исследования композитов на основе ферритов, что, по мнению авторов, способно в более широких пределах модифицировать свойства материала.

Экспериментальная часть

Для создания композитов шихту готовили методом двухстадийного твердофазного синтеза. Первая стадия - синтез гексаферрита бария BaFe12O19 из ВаС03 и Fe2O3 (гомогенизация, компактирование, спекание при 1350 °С [15], измельчение, классификация порошка). Вторая стадия - получение композиционных материалов из порошка гексаферрита бария BaFe12O19, оксидов бора В203 или алюминия А1203, смешанных в соотношениях, приведенных в табл. 1 (гомогенизация, компактирова-ние, спекание при Т = 500 °С и Т = 1400 °С для BaFe12O19-B2O3 и BaFe12O19-Al2O3 соответственно).

Для определения функциональных характеристик полученных композитов проводили измерение электрического сопротивления при различных напряжениях постоянного тока (вольт-омические характеристики) прибором М1С-2500 (измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции). Данные измерений приведены в табл. 1. Условия проведения измерений в помещении: температура Т = 17,8 °С и влажность воздуха 80 %.

Таблица 1

Результаты измерений сопротивления образцов

№ Образец Сопротивление, МОм

50 В 100 В 500 В 1000 В 1500 В 2500 В*

1** Эпоксидная смола + BaFei2Oi9 - - 236 000 222 000 208 000 138 000/166 000/1,2

2 20 % Al2O3 + 80 % BaFe12O19 32,1 30,32 24,74 22,08 20,27 12,2/16,4/1,32

3 40 % Al2O3 + 60 % BaFe12O19 491 440,8 341,6 292,3 261,5 162,4/223,1/1,37

4 60 % Al2O3 + 40 % BaFe12O19 131,5 115,3 88,1 75,08 62,63 22,68/47,17/2,08

5 80 % Al2O3 + 20 % BaFe12O19 114,4 117,5 135,3 144,2 128,6 34,88/68,06/1,95

6 2 % B2O3 + 98 % BaFe12O19 44,25 38,75 21,52 13,28 9,14 9,97/3,07/0,3

7 4 % B2O3+ 96 % BaFe12O19 206 174,6 94,35 59,78 43,28 43,71/26,79/0,61

8 6 % B2O3 + 94 % BaFe12O19 484,3 403,1 184,4 103,6 68,84 54,52/38,29/0,7

9 8 % B2O3 + 92 % BaFe12O19 1735 1432 627,4 333,6 210 113,7/103,4/0,9

10 10 % B2O3 + 90 % BaFe12O19 6183 5098 2162 1090 658 336,6/302/0,89

11 12 % B2O3 + 88 % BaFe12O19 756,7 643,5 259,5 120 67,9 29,22/27,19/0,93

12 14 % B2O3 + 86 % BaFe12O19 725,4 632,7 301,3 159,2 98,15 46,26/44,71/0,96

13 16 % B2O3 + 84 % BaFe12O19 891,2 733,4 334,2 181,8 115,4 56,54/53,86/0,95

14 18 % B2O3 + 82 % BaFe12O19 28,17 22,32 9,306 4,744 2,734 -

15 20 % B2O3 + 80 % BaFe12O19 1545 1284 507,1 236,6 133,7 55,33/54,70/0,98

16 40 % B2O3 + 60 % BaFe12O19 - 134 600 18 820 7599 4189 2318/1569/0,67

17 60 % B2O3 + 40 % BaFe12O19 - - 655 100 485 800 397 200 280 200/306 900/1,09

В данном столбце результаты представлены в виде RT1/RT2/Ab1, где RT1 и RT2 - значения сопротивления, полученные за время Т1 = 15 с и Т2 = 60 с с момента подачи напряжения на образец соответственно; АЬ1 - коэффициент абсорбции, характеризующий изменение сопротивления образца по времени

(АЬ1 = RT2/RT1).

Образец № 1 (эпоксидная смола + ВаРе12019) приведен для сравнения.

В табл. 2 представлены значения удельного сопротивления композитных материалов гексаферрита бария с разной концентрацией алюминия. Эксперимент проводили в диапазоне напряжений 50-2500 В.

Для наглядности на рис. 1 приведена зависимость удельного сопротивления композитов BaFe12O19 с А1203 от напряжения.

Значения удельного сопротивле!

с гексаферритом бария

Из графиков рис. 1 видно, что с увеличением напряжения значения удельного электросопротивления падают. Кроме того, сопротивление зависит от добавляемого количества АЬОз [16].

Результаты измерений второй серии композитов (BaFe12O19 с В203) представлены в табл. 3.

Таблица 2

ния композитов оксида алюминия при разном напряжении

№ Образец D, h, Удельное сопротивление, МОм^м

мм мм 50 В 100 В 500 В 1000 В 1500 В 2500 В

2 20 % Al2O3 + 80 % BaFe12O19 20 5,15 1,957 1,849 1,508 1,346 1,236 0,744

3 40 % Al2O3 + 60 % BaFe12O19 20 6,15 25,069 22,506 17,441 14,924 13,351 8,292

4 60 % Al2O3 + 40 % BaFe12O19 20 7,00 5,899 5,172 3,952 3,368 2,809 1,017

5 80 % Al2O3 + 20 % BaFe12O19 20 8,60 4,177 4,290 4,940 5,265 4,695 1,274

25

0 500 1000 1500 2000 2500

Напряжение, В

Рис. 1. Зависимость удельного сопротивления композитов оксида алюминия с гексаферритом бария от напряжения: 2 - 20 % АЬОз + 80 % BaFe12O19; 3 - 40 % АЬОз + 60 % BaFe12O19; 4 - 60 % АЬОз + 40 % BaFe12O19; 5 - 80 % АЬОз + 20 % BaFe12O19

Таблица 3

Значения удельного сопротивления композитов оксида бора с гексаферритом бария при разном напряжении

№ Образец D, мм h, мм Удельное сопротивление, МОм-м

50 В 100 В 500 В 1000 В 1500 В 2500 В

6 2 % B2O3 + 98 % BaFe12O19 20 4,40 3,158 2,765 1,536 0,948 0,652 0,711

7 4 % B2O3 + 96 % BaFe12O19 20 4,95 13,067 11,076 5,985 3,792 2,745 2,773

8 6 % B2O3 + 94 % BaFe12O19 20 4,95 30,721 25,570 11,697 6,572 4,367 3,458

9 8 % B2O3 + 92 % BaFe12O19 20 4,65 117,159 96,698 42,366 22,527 14,181 7,678

10 10 % B2O3 + 90 % BaFe12O19 20 5,00 388,292 320,154 135,774 68,452 41,322 21,138

11 12 % B2O3 + 88 % BaFe12O19 20 4,50 52,801 44,902 18,107 8,373 4,738 2,039

12 14 % B2O3 + 86 % BaFe12O19 20 6,10 37,340 32,568 15,510 8,195 5,052 2,381

13 16 % B2O3 + 84 % BaFe12O19 20 5,00 55,967 46,058 20,988 11,417 7,247 3,551

14 18 % B2O3 + 82 % BaFe12O19 20 5,10 1,734 1,374 0,573 0,292 0,168 -

15 20 % B2O3 + 80 % BaFe12O19 20 5,80 83,643 69,513 27,453 12,809 7,238 2,995

16 40 % B2O3 + 60 % BaFe12O19 20 6,90 - 6125,275 856,446 345,810 190,630 105,486

17 60 % B2O3 + 40 % BaFe,2O,9 20 8,70 - - 23 643,839 17 533,471 14 335,724 10 112,966

30

2

20 30 40 50 60 70 80

Концентрация А1203, %

Рис. 2. Зависимость удельного сопротивления от концентрации АЬОз

в композите BaFe-|2O19-Al2O3

И <и

ё к н о

с о о

о И

Л

5 £

400 350 300 250 200 150 100 50 0

50

100

500 /

7*- 1000 /

1500 /

2500

Л

! 10 12 14 Концентрация В203, %

16

18

20

Рис. 3. Зависимость удельного сопротивления от концентрации В203

в композите BaFe12O19-B2O3

Влияние концентрации оксида алюминия или оксида бора на величину удельного сопротивления представлены на рис. 2 и 3 соответственно.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что с точки зрения достижения максимального значения удельного сопротивления оптимальными составами данных композитов в некотором диапазоне являются: образцы № 3 (40 % М2О3 + 60 % BaFel20l9) в диапазоне концентраций А1203 от 20 до 80 % и № 10 (10 % В2О3 + 90 % BaFel20l9) в диапазоне концентраций В203 от 2 до 20 %. Компо-

зиты № 16 (40 % В203 + 60 % BaFel20l9) и № 17 (60 % B20з + 40 % BaFel20l9) не отражены на графике исходя из сверхвысоких значений удельного сопротивления, но являются наилучшими из всей линейки образцов BaFel20l9-B20з.

Заключение

В ходе эксперимента апробирована методика получения композитов на основе гексаферрита бария BaFe12019 с добавлением оксидов алюминия А1203 и бора B20з. Измерено сопротивление образцов при различных на-

пряжениях постоянного тока прибором MIC-2500, построены зависимости удельного сопротивления от концентрации оксидов. Определены оптимальные составы с лучшими значениями удельного сопротивления для исследуемых композитов.

Литература

1. Паньков, В.В. Физико-химические процессы синтеза многокомпонентных оксидов для создания новых функциональных магнитных и проводящих материалов /В.В. Паньков // Вестник БГУ. Серия 2: Химия. Биология. География. - 2011. - № 3. - С. 30-34.

2. Qiu, J. Crystal structure and magnetic properties of barium ferrite synthesized using GSPC and HEBM / J. Qiu, M. Gu // Journal of Alloys and Copounds. - 2005. - Vol. 415. -P. 209-212. DOI: 10.1016/j.jallcom.2005.03.125

3. Effect of stoichiometry on the phase formation and magnetic properties BaFe12O19 nano-particles by reverse micelletecnique / P. Xu, X. Han, H. Zhao et al. // Materials Letters. -

2008. - Vol. 62, iss. 8-9. - P. 1305-1308. DOI: 10.1016/j.matle t.2007.08.039

4. Ozgur, U. Microwave ferrites, part 1: fundamental properties / U. Ozgur, Y. Alivov, H. Morkoc // J. Mater. Sci. Mater. Electron. -

2009. - Vol. 20, iss. 9. - P. 789-834. DOI: 10.1007/s10854-009-9923-2

5. The influence of the microstructure parameters on the magnetic losses in soft magnetic ferrites for television engineering / A. Gonchar, S. Katynkina, L. Letyuk, I. Ryabov // J. Magn. Magn. Mater. - 2000. - Vol. 215-216. - P. 224226. DOI: 10.1016/S0304-8853(00)00122-0

6. Townes, W.D. The Crystal Structure and Refinement of Ferromagnetic Barium Ferrite, BaFe12O19 / W.D. Townes, J.H. Fang, A.J. Perrotta // Zeitschriftfur Kristallographie. -1967. - Vol. 125. - P. 437-449. DOI: 10.1524/zkri.1967.125.125.437

7. Rashad, M.M. Improvement of the magnetic properties of barium hexaferrite nano-powders using modified co-precipitation method / M.M. Rashad, I.A. Ibrahim // J. Magn. Magn. Mater. -2011. - Vol. 323, iss. 16. - P. 21582164. DOI: 10.1016/j.jmmm.2011.03.023

8. Teh, G.B. Effect of annealing temperature

on the structural, photoluminescence and magnetic properties of sol-gel derived Magnetoplumbite-type (M-type) hexagonal strontium ferrite / G.B. Teh, Y.C. Wong, R.D. Tilley // J. Magn. Magn. Mater. - 2011. - Vol. 323, iss. 17. -P. 2318-2322. DOI: 10.1016/j.jmmm.2011.04.014

9. Site preference and magnetic properties for a perpendicular recording material: BaFe12-xZnx/2Zrx/2O19 nanoparticles / Z.W. Li, C.K. Ong, Z. Yang et. al. //Phy. Rev. B. - 2000. -Vol. 62, no. 10. - P. 6530-6537. DOI: 10.1103/PhysRevB.62.6530

10. Bsoul, I. Preparation of Nanocrystalline BaFe12-2xCoxTixO19 by Ball Milling Method and Their Magnetic Properties / J. Ibrahim Bsoul // J. J. Phys. - 2009. - Vol. 2, no. 2. - P. 95-102.

11. Suriya, O. Improving magnetic properties of barium hexaferrites by La or Pr substitution / O. Suriya // Solid State Commun. - 2006. -Vol. 138, iss. 9. - P. 472-475. DOI: 10.1016/j. ssc.2006.03.020

12. Mallick, K.K. Magnetic properties of cobalt substituted M-type barium hexaferrite prepared by co-precipitation / K.K. Mallick, P. Shepherd, R.J. Green // J. Magn. Magn. Mater. - 2007. - Vol. 312, iss. 2. - P. 418-429. DOI: 10.1016/j.jmmm.2006.11.130

13. Magnetic properties of NiZr substituted barium ferrite / M.V. Rane, D. Bahadur, S.D. Kulkarni, S.K. Date. // J. Magn. Magn. Mater. - 1999. - Vol. 195, iss. 2. - P. L256-L260. DOI: 10.1016/S0304-8853(99)00041-4

14. Shams, M.H. Electromagnetic wave absorption characteristics of Mg-Ti substituted Ba-hexaferrite / M.H. Shams, S.M.A. Salehi, A. Gha-semi //Mater. Lett. - 2008. - Vol. 62, iss. 10-11. -P. 1731-1733. DOI: 10.1016/j.matlet.2007.09.073

15. Винник, Д.А. Твердофазный синтез частично замещенного титаном гексафер-рита бария BaFe12-xTixO19 / Д.А. Винник, Д.С. Клыгач, А.С. Чернуха и др. // Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия». - 2017. - Т. 17, № 3. - С. 28-33. DOI: 10.14529/met170304

16. Влияние базового состава и легирующих добавок на свойства гексаферри-тов / В.Г. Костишин, В.Г. Андреев, Д.Н. Чи-танов и др. // Журнал неорганической химии. -2016. - Т. 61, № 3. - С. 294-299. DOI: 10.7868/S0044457X16030119

Стариков Андрей Юрьевич, инженер-исследователь, студент кафедры материаловедения и физико-химии материалов, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск; starikov-andrey@mai1. т.

Живулин Владимир Евгеньевич, соискатель, инженер лаборатории монокристаллов НОЦ, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск; zhivu1inve@mai1.ru.

Прокудин Александр Владимирович, ведущий инженер, старший преподаватель кафедры электрических станций, сетей и систем электроснабжения, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск; prokudinav@susu.ru.

Сандер Елена Евгеньевна, студент кафедры материаловедения и физико-химии материалов, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск; vasia-ivanov-88@mai1.ru.

Шерстюк Дарья Петровна, студент кафедры материаловедения и физико-химии материалов, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск; daryasherstyuk77@gmai1.com.

Винник Денис Александрович, канд. техн. наук, доцент, заведующий лабораторией роста кристаллов, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск; vinnikda@susu.ru.

Поступила в редакцию 13 января 2019 г.

DOI: 10.14529/met190103

STUDY OF VOLT-OHMIC CHARACTERISTICS OF COMPOSITES BASED ON BARIUM HEXAFERRITE

A.Yu. Starikov, starikov-andrey@mail.ru, V.E. Zhivulin, zhivulinve@mail.ru, A.V. Prokudin, prokudinav@susu.ru, E.E. Sander, vasia-ivanov-88@mail.ru, D.P. Sherstyuk, daryasherstyuk77@gmail.com, D.A. Vinnik, vinnikda@susu.ru

South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation

To date, the task of creating new, previously unknown materials, which will have the characteristics demanded in practice, remains relevant. This article presents the results of the study of magnetic materials that are in great demand in modern technologies.

One of the important characteristics of magnetic materials is electrical resistance. Since the electrical resistivity of magnetic materials mainly depends on their chemical composition, structure and method of preparation, the aim of the present study is to create a concentration range of composites and to study them, to select the preferred composition of materials based on barium hexaferrite for further study.

This paper presents the results of the preparation and study of composite materials based on barium hexaferrite BaFei2Oi9, which is known for the diversity of its functional characteristics. Important among them is the high value of electrical resistivity. To study the properties of such materials, a series of samples maded by the method of two-stage solid-phase synthesis of barium hexaferrite with the addition of aluminum oxide Al2O3 and boron oxide B2O3 were prepared. The first stage is the synthesis of barium hexaferrite BaFe12O19 from barium carbonate BaCO3 and iron oxide Fe2O3 (homogenization, compaction, sintering, grinding, powder classification). The second stage is the production of composite materials from powders of barium hexaferrite BaFe12O19, oxides of boron B2O3 or aluminum Al2O3 (homogenization, compaction, sintering). The addition of aluminum oxide Al2O3 and boron B2O3, according to the authors, is capable of varying the properties of the composite over a wide range due to the difference in magnetic susceptibility and the dielectric constant of its components.

To measure the electrical resistance of the synthesized samples, the MIC-2500 device was used in a DC voltage range of 50-2500 V.

In this work, the dependences of the specific resistance on the concentration of oxides are plotted. The optimal compositions with the best values of resistivity for the composites under study were determined.

Keywords: barium ferrite, magnetic materials, composite materials, resistance.

References

1. Pankov V.V. [Physical and Chemical Processes of Synthesis of Multicomponent Oxidex to Create New Functional Magnetic and Conducting Materials]. Bulletin of the BSU. Series 2: Chemistry. Biology. Geography, 2011, no. 3, pp. 30-34.

2. Qiu J., Gu M. Crystal Structure and Magnetic Properties of Barium Ferrite Synthesized Using GSPC and HEBM. Journal of Alloys and Copounds. 2005, vol. 415, iss. 1-2, pp. 209-212. DOI: 10.1016/j.jallcom.2005.03.125

3. Xu P., Han X., Zhao H. et. al. Effect of Stoichiometry on the Phase Formation and Magnetic Properties BaFe12O19 Nanoparticles by Reverse Micelletecnique. Materials Letters, 2008, vol. 62, iss. 8-9, pp. 1305-1308. DOI: 10.1016/j.matlet.2007.08.039

4. Ozgur U., Alivov Y., Morkoc H. Microwave Ferrites, Part 1: Fundamental Properties. J. Mater. Sci. Mater. Electron, 2009, vol. 20, iss. 9, pp. 789-834. DOI: 10.1007/s10854-009-9923-2

5. Gonchar A., Katynkina S., Letyuk L., Ryabov I. The Influence of the Microstructure Parameters on the Magnetic Losses in Soft Magnetic Ferrites for Television Engineering J. Magn. Magn. Mater., 2000, vol. 215-216, pp. 224-226. DOI: 10.1016/S0304-8853(00)00122-0

6. Townes W.D., Fang J.H., Perrotta A.J. The Crystal Structure and Refinement of Ferromagnetic Barium Ferrite, BaFei2Oi9. Zeitschrift fur Kristallographie, 1967, vol. 125, pp. 437-449. DOI: 10.1524/zkri.1967.125.125.437

7. Rashad M.M., Ibrahim I.A. Improvement of the Magnetic Properties of Barium Hexaferrite Nanopowders Using Modified Co-precipitation Method. J. Magn. Magn. Mater, 2011, vol. 323, iss. 16, pp. 2158-2164. DOI: 10.1016/j.jmmm.2011.03.023

8. Teh G.B., Wong Y.C., Tilley R.D. Effect of Annealing Temperature on the Structural, Photoluminescence and Magnetic Properties of Sol-Gel Derived Magnetoplumbite-Type (M-type) Hexagonal Strontium Ferrite. J. Magn. Magn. Mater, 2011, vol. 323, iss. 17, pp. 2318-2322. DOI: 10.1016/j.jmmm.2011.04.014

9. Li Z.W., Ong C.K., Yang Z. et. al. Site Preference and Magnetic Properties for a Perpendicular Recording Material: BaFe12-xZnx/2Zrx/2O19 Nanoparticles. Phy. Rev. B., 2000, vol. 62, no. 10, pp. 65306537. DOI: 10.1103/PhysRevB.62.6530

10. Bsoul I. Preparation of Nanocrystalline BaFe12-2xCoxTixO19 by Ball Milling Method and Their Magnetic Properties. J. J. Phys., 2009, vol. 2, no. 2. pp. 95-102.

11. Suriya O. Improving Magnetic Properties of Barium Hexaferrites by La or Pr Substitution. Solid State Commun., 2006, vol. 138, iss. 9. pp. 472-475. DOI: 10.1016/j.ssc.2006.03.020

12. Mallick K.K., Shepherd P., Green R.J. Magnetic Properties of Cobalt Substituted M-Type Barium Hexaferrite Prepared by Co-Precipitation. J. Magn. Magn. Mater., 2007, vol. 312, iss. 2, pp. 418429. DOI: 10.1016/j.jmmm.2006.11.130

13. Rane M.V., Bahadur D., Kulkarni S.D., Date S.K. Magnetic Properties of NiZr Substituted Barium Ferrite. J. Magn. Magn. Mater., 1999, vol. 195, iss. 2, pp. L256-L260. DOI: 10.1016/S0304-8853(99)00041-4

14. Shams M.H., Salehu S.M.A., Ghasemi A. Electromagnetic Wave Absorption Characteristics of Mg-Ti Substituted Ba-Hexaferrite. Mater. Lett., 2008, vol. 62, iss. 10-11, pp. 1731-1733. DOI: 10.1016/j.matlet.2007.09.073

15. Vinnik D.A., Klygach D.S., Chernukha A.S., Zhivulin V.E., Galimov D.M., Starikov A.Yu., Rezviy A.V., Semyonov M.E., Vakhitov M.G. Solid-Phase Synthesis of Titanium Substituted Barium Hexaferrite BaFe12_xTixO19. Bulletin of the South Ural State University. Ser. Metallurgy, 2017, vol. 17, no. 3, pp. 28-33. (in Russ.) DOI: 10.14529/met170304

16. Kostishin V.G. Andreev V.G. Chitanov D.N. et. al. Effects of Base Composition and Dopants on the Properties of Hexagonal Ferrites. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2016, vol. 61, iss. 3, pp. 279-283. DOI: 10.1134/S0036023616030116

Received 13 January 2019

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ

Изучение вольт-омических характеристик композитов на основе гексаферрита бария / А.Ю. Стариков, В.Е. Живулин, А.В. Прокудин и др. // Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия». - 2019. - Т. 19, № 1. - С. 26-33. DOI: 10.14529/теи90103

FOR CITATION

Starikov A.Yu., Zhivulin V.E., Prokudin A.V., Sander E.E., Sherstyuk D.P., Vinnik D.A. Study of Volt-Ohmic Characteristics of Composites Based on Barium Hexaferrite. Bulletin of the South Ural State University. Ser. Metallurgy, 2019, vol. 19, no. 1, pp. 26-33. (in Russ.) DOI: 10.14529/met190103